Исследование эксплуатационных показателей качества материалов, применяемых для изготовления тентов современных туристских палаток

Исследование эксплуатационных показателей качества материалов...

ВЫВОДЫ

1. Разработан метод расчета эффективного коэффициента теплопроводности Хэф в зависимости от отношения плотностей материала и волокон. Погрешность расчетных значений по отношению к экспериментальным данным в диапазоне температур (-30) э200 °С не превышает 5%.

2. Для простоты и удобства определения волокнистого состава при изготовлении качественного теплоизоляционного нетканого материала по заданным значениям Хэф и pV / у, разработан графический способ определения волокнистого состава и требуемых параметров нетканого теплоизоляционного материала.

3. Разработана, изготовлена и прошла лабораторные испытания установка для измерения коэффициента теплопроводности волокнистых материалов, а также разработана методика определения Хэф на новой экспериментальной установке.

4. Разработана методика проектирования нетканых материалов с учетом условий эксплуатации, предназначенная для расчета параметров теплоизоляции газопроводов, прокладываемых в районах вечной мерзлоты.

Литература

1. Трещалина А.В., Тюменев Ю.Я., Трещалин М.Ю. Определение эффективного коэффициента теплопроводности нетканого материала//Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2007. № 4. С. 11—14.

2. Тюменев Ю.Я., Трещалин М.Ю., Трещалина А.В. К вопросу о проектировании теплоизоляционных нетканых материалов для объектов коммунального хозяйства.//Теоретические и прикладные проблемы сервиса. 2007. № 3. С. 14-18.

3. Трещалин М.Ю., Тюменев Ю.Я., Трещалина А.В., Пузанова Н.В. Проектирование нетканых материалов, снижающих техногенное воздействие на окружающую среду (на примере геотекстильных полотен). М.: ПАИМС, 2001.

УДК 677.017

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тентов современных туристских палаток

А.А. Корнеев, кандидат технических наук, доцент,

Н.В. Шуваева, инженер, aleksej44@yandex.ru,

ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва

The authors discuss the performance indicators and quality of materials usedfor the manufacture of canvas in tourist tents. The article introduces a classification of new tourist tents and gives a review of the available fabric. The authors examine the structural characteristics, breaking load, water-repellency, and durability.

Keywords: tourism, tent, breaking load, photooxidative destruction.

В статье приведены результаты исследования эксплуатационных показателей качества материалов, применяемых для изготовления тентов современных туристских палаток. Разработана классификация современных туристских палаток. Проведен обзор материалов, применяемых для изготовления тентов туристских палаток. Представлены результаты исследования современных тентовых материалов, которые позволили определить их структурные характеристики, разрывную нагрузку, водоотталкивание, стойкость к действию светопогоды. Результаты экспериментов показали, что из исследуемых материалов наиболее соответствует показателям ГОСТ27504-87ткань «Кордура 1200» (100% полиамид).

Ключевые слова: туризм, палатка, разрывная нагрузка, фотоокислительная деструкция.

Туризм вошел в XXI век как самый стабильно развивающийся сектор экономики, серьезно влияющий на социально-экономическое развитие многих стран мира. Для 38% государств туризм — главный источник дохода, а для 82% стран туризм является одним из пяти основных источников дохода [1].

Одним из распространенных и популярных видов туризма является спортивно-оздоровительный (активный). Туристы могут познакомиться с интереснейшими уголками нашей планеты, узнать много нового и интересного, укрепить здоровье и получить массу положительных эмоций.

39

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ИЗДЕЛИИ СЕРВИСА

В активном туризме важную роль играет качество применяемого снаряжения, так как от него зависит не только безопасность туриста, но и его психофизическое состояние. В зависимости от сезонности, места отдыха, способа передвижения туристов снаряжение может быть различным, однако в большинстве путешествий неотъемлемой частью туриста является палатка.

Проведенный анализ рынка туристских палаток позволил разработать их классификацию (рис. 1). Анализ основных повреждений палаток показал, что наиболее изнашиваемой является внешняя часть палатки (тент) (рис. 1).

Для исследования эксплуатационных показателей качества материалов, применяемых для изготовления тентов, были взяты пять наиболее часто применяемых тканей:

• ткань «Палаточная» (100% хлопок);

• ткань «Poly Taffeta Silver» (100% полиэфир);

• ткань»Ро1у Taffeta»,»Rip-stop», P/U3000 (100% полиэфир);

• ткань «Кордура 1200» (100%полиамид);

• ткань «Турист» (100% полиамид).

Для исследуемых образцов основным нормативным документом, в котором приведены все необходимые характеристики, являются ГОСТ 28917—91 Палатки туристские. Общие техниче-

Тент интенсивно подвергается воздействию ультрафиолета, осадков и ветра. Кроме того, именно на тент воздействует растягивающая нагрузка при установке палатки.

Для производства тентов палаток используют ткани на основе натуральных (лен, хлопок), полиамидных, полиэфирных волокон, смесевые ткани (хлопок + полиамид), иногда используются полиолефиновые материалы [2].

ские условия и ГОСТ 27504—87 Ткани тентовые. Технические условия.

Приборы и методы испытания были выбраны в соответствии со следующими национальными стандартами:

• ГОСТ 3811—72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей;

40 научный журнал ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 2009 / № 4

Исследование эксплуатационных показателей качества материалов...

• ГОСТ 3813—72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении на разрывной машине РТ-250М;

• ГОСТ 30292—96 Полотна текстильные. Метод определения дождеванием;

• ГОСТ 10793—64 Ткани хлопчатобумажные, вискозные и смешанные. Метод определения устойчивости ткани к фотоокислительной деструкции на приборе дневного света ПДС системы ЦНИХБИ.

Отбор проб исследуемых образцов проводили в соответствии с ГОСТ 20566-75 «Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб».

Подготовку точечных проб и испытания проводили при относительной влажности воздуха (65 ± 2) % и температуре (20 ± 2)°С, точечные пробы выдерживались в течение 24 часов в соответствии с ГОСТ 10681—75 «Материалы текстильные.

Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения».

Результаты определения структурных характеристик объектов исследования приведены на рис. 2. Наибольшую поверхностную плотностью имеет образец № 1, наименьшую — образцы № 2 и 3. От поверхностной плотности будет зависеть область применения ткани, потому что как для дальних походов нецелесообразно использовать тяжелое туристское снаряжение. Однако согласно требованиям ГОСТ 27504—87 наилучшим показателем поверхностной плотности обладает образец под № 4.

Данные, представленные на рис. 2(б), показывают, что исследуемые образцы в соответствии с ГОСТ 27504-87 имеют толщину не выше 0,5 мм.

Были проведены испытания образцов на разрывную нагрузку и удлинение.

Наибольшей разрывной нагрузкой обладает образец № 4, наименьшей — образец № 1. Одна-

Корма по ГОСТ

27504-S7

б)

Номер обрати

рис. 2. Структурные характеристики образцов: а) поверхностная плотность; б) толщина

41

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ИЗДЕЛИИ СЕРВИСА

ко данные показатели ниже нормы как по основе, так и по утку. По результатам разрывного удлинения образцы соответствуют норме (удлинение не должно превышать 20 мм), следовательно, ткань при натяжении не будет растягиваться. Результаты испытаний представлены в виде гистограмм на рис. 3 и 4.

Анализируя полученные данные, можно увидеть, что разрывная нагрузка по основе выше, чем по утку, это можно объяснить структурными характеристиками ткани.

Результаты испытаний на водоупорность, на-мокаемость, водопроницаемость и водоотталкивание приведены в табл. 1.

Hoiiqi отрази*

Рис. 3. Разрывная нагрузка испытуемых образцов

| образца

Рис. 4. Разрывное удлинение испытуемых образцов Определение водоупорности, намокаемости, водопроницаемости и водоотталкивания

Таблица 1

Характеристики Номер образца

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Водоупорность Х1,с 154 Более 600 496 Более 600

Водопроницаемость Х2, г/(м2с) 44 0 0 0,02 0

Намокаемость Х3, г/м2 160 20 6 82 14

Водооттакивание Х4, условные единицы 50 100 90 60 90

42 научный журнал ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 2009 / № 4

Исследование эксплуатационных показателей качества материалов...

Анализ показал, что образцы № 2, 3 и 5 не пропускают воду во время дождя, а также имеют минимальное поглощение воды, следовательно, капли воды будут скатываться с ткани, а не впитываться, что улучшит ее водостойкость и позволит сохранить минимальный вес палатки даже при мокром тенте. Образец № 1 за короткое время начинает промокать и сильно впитывает влагу, следовательно, долгое время будет оставаться в мокром состоянии.

Результаты определения стойкости образцов к действию светопогоды представлены на рис. 5. Как видно из гистограммы, наибольшей устойчивостью к действию светопогоды! обладает образец № 4.

Сводные результаты испытаний материалов представлены в табл. 2.

Анализ результатов испытаний показал, что исследуемые образцы не соответствуют стандарту по поверхностной плотности и плотности ткани на 10 см. Таким образом, в зависимости от показателя поверхностной плотности будет выбираться область применения ткани, потому что не целесообразно использовать тяжелые ткани для палаток в дальних походах. Показатели разрывной нагрузки исследуемых образцов оказались ниже нормы. Показатель удлинения при разрыве исследуемых образцов также ниже нормы. Толщина образцов

Потеря прочности, %

FR

щиг

12 3 4 5

Номер обратна

Рис. 5. Потеря прочности образцов от действия светопогоды

Таблица 2

Результаты испытаний материалов

Наименование показате- Номер образца Норма

ля, единица измерения № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 по ГОСТ 27504-87

Поверхностная плотность, г/м2 238 70 73 188 80 200±15

Плотность ткани, число нитей на 10 см по основе 247 357 347 176 277 84±2

по утку 218 332 386 100 212 84±2

Разрывная нагрузка, даН, не менее по основе 63 67 69 185 84 245

по утку 53 52 47 116 56 235

Удлинение при разрыве, %, не более по основе 14 20 18 17 13 20

по утку 17 24 18 21 21 20

Толщина ткани, мм, не более 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5

43

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ИЗДЕЛИИ СЕРВИСА

находится в пределах нормы, что так же будет оказывать влияние вес тента.

Таким образом, можно сделать вывод, что из исследуемых материалов наиболее соответствует

показателям ГОСТ 27504—87 образец № 4 (Ткань «Кордура 1200» (100% полиамид).

Литература

1. ГуляевВ.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика, 2003.

2. Шустов Ю.С. Основы текстильного материаловедения. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007.

УДК 677.017

| ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

В.И. Стельмашенко, кандидат технических наук, профессор;

Е.В. Шаберт, инженер, redkollegiamgus@mail.ru,

ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва

The authors discuss the requirements for textile materials used in the living quarters’ design of a hotel room; analyze the available materials for decoration (for example, in the light openings and bedrooms) and general principles of the material selection for the interior decor. The article reviews the properties of textile fabrics (various brands) and examines the features of classical textile materials (curtain fabric) and materials made of thermostable polyester Trevira fiber. The experimental data results in the practical recommendations for the application of the testedfabrics in the interior decoration of a hotel room.

Keywords: requirements, interior fabrics, incombustibility, durability of color, breaking load.

В статье рассматриваются требования, предъявляемые к текстильным материалам для оформления жилого блока гостиничного номера, приводятся результаты анализа ассортимента материалов для оформления световых проемов, спального места и других участков, а также общие принципы их подбора при оформлении интерьера. Изложены некоторые результаты по определению свойств текстильных полотен, выработанных различными производителями. В работе изучены свойства классических текстильных материалов (портьерные ткани) и тканей, выработанных из термостойких полиэфирных нитей Тревира. На основании полученных экспериментальных данных разработаны практические рекомендации по применению исследованных тканей в интерьере номера.

Ключевые слова: требования, интерьерные ткани, невоспламеняемость, устойчивость окраски к действию светопогоды, разрывная нагрузка.

Специфической особенностью гостиниц является совмещение в них одновременно двух функций: общественного и жилого здания. Указанное обстоятельство определяет особенности формирования интерьеров. Современный интерьер в организации пространства отражает строгость и простоту, логичность и лаконичность форм, их функциональную оправданность. Для создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека необходимо создать комфортные условия, включая правильный выбор мебели, цветовой гаммы, способа освещения помещения. Большую роль в оформлении помещений и жилых номеров наряду с произведениями

живописи, скульптуры, элементами декоративноприкладного искусства имеют текстильные материалы. Любая гостиница включает в себя следующие блоки: 1) приемно-вспомогательных помещений с вестибюлем; 2) помещений жилой группы; 3) помещений общественного питания; 4) помещений администрации; 5) помещений культурно-массового обслуживания; 6) подсобных и хозяйственных помещений [2].

Блок помещений жилой группы в гостиницах является основным и составляет более 50% объема здания и представляет собой жилые номера-комнаты и связанные с ними вспомога-

44 научный журнал ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 2009 / № 4